G64 Magnotisd ic Ei^cnsdiaften cler Stoft'c 



liegenden Umwandlungspunkt erhitzt, dann zients" vom Material usw. ab und muB fur 



in kaltem Wasser oder Quecksilber abge- jeden Magnet besonders bestimmt werden. 



schreckt und bei 140 gealtert wurden, fast Von derselben GroBenordnung ist auch die 



alle Hysterese verloren hatten, besonders, Aenderung des Sattigungswertes von Eisen, 



wenn die Proben nicht gegossen, sondern Nickel und Magneteisensteiu zwischen der 



geschmiedet waren. Bei nochmaligem Er- Temperatur des siedenden Wasserstoffs 



warmen bis iiber den Umwandlungspunkt ( 253) und der Zimmertemperatur, denn, 



und langsamem Abkiihlen zeigen die Proben wie neuerdings P. WeiB und H. Kamer- 



umgekehrt eine um so grb'Bere Hysterese, 

 je langsamer die Abkiihlung stattfindet. 

 Es tritt also hier gerade die entgegengesetzte 



lingh nnes durch sehr schwierige und 

 exakte Messungen nachwiesen, ist der Satti- 

 gungswert bei 253 fiir Eisen etwa das 



Erscheinung auf, als bei den Kohlenstoff- 1 l,02fache, fur Nickel und Magneteisenstein 

 legierungen. Take hat auch diese kompli- das l,05 5 fache vom Sattigungswert bei 

 zierten Verhaltnisse genau untersucht und bis +17. 



zu einem gewissen Grade aufgeklart. 



Die auBerordentliche Wichtigkeit der 



Auch die Permeabilitat des Eisens andert 

 sich nicht wesentlich mit der Temperatur, 



1 TVT .. 1 TT T T 



Ent deckung der Heuslerschen Legierungen nur in der Nahe des Umwandlungspunktes 



besteht nicht sowohl in ihrer technischen wachst sie betrachtlich an, und zwar auBer- 



Verwendbarkeit, denn diese ist zurzeit uoch ordentlich stark fur niedrige Feldstarken, 



fraglich und diirfte kaum groBen Umfang weniger stark fiir hohe. Ganz kurz vor dem 



erreichen, sondern in der wissenschaftlichen Umwandlungspunkt tritt dasEntgegengesetzte 



Ausbeute, welche sie bereits geliefert haben ein, die Permeabilitat nimmt sehr rasch ab fiir 



und noch weiter zu liefern versprechen. Ist niedrige, langsamer fiir sehr hohe Feldstarken. 



doch durch sie der Nachweis erbracht worden, Eine allgemeine GesetzmiiBigkeit hat sich 



daB die ferromagnetischen Eigenschaften hierftir nicht finden lassen; wohl aber ist dies 



nicht, wie man bis vor wenigen Jahren an- der Fall bei Temperaturen oberhalb des 



nehmen muBte, auf drei Metalle und deren Umwandlungpunktes, denn auch hier ist 



Legierungen beschrankt sind, sondern auch die Suszeptibilitat der ferromagnetischen 



bei einer groBen Anzahl von anderen Sub- Korper nicht etwa Null, sondern nur relativ 



stanzen auftreten, falls die nb'tigen Vorbe- klein. Bezeichnet man dieselbe mit x, die 



dingungen hierfiir erfiillt sind. Diese Be- ieweilige Temperatur mitt, die Temperatur des 



dingungen zu finden und zn ordnen sind Umwandlungspunkts mit t x (beim Eisen also 

 zahlreiche Hilfskrafte in Bewegung, und j 760), so gilt x (t t x ) == const., d. h. die 



es laBt sich hoffen, daB es unter diesen Um- Suszeptibilitat nimmt ab umgekehrt propor- 



standen in nicht allzu ferner Zeit gelingen tional mit der Temperatur iiber dem Umwand- 



wird, Licht in die bis jetzt noch so dunklen lungspunkt. Allerdings hat diese Konstante, 

 Vorgange der Magnetisierung zu bringen. ] wie P. WeiB gezeigt hat, bei dem Eisen fiir 

 An Versuchen zur Erklarung hat es nicht i verschiedene Temperaturintervalle bis zu 



gefehlt, namentlich haben Heusler und 1400 hinauf verschiedene Werte, die zwischen 



Eicharz und schon friiher Weber, Ewing, 0,03 und 0,07 liegen; dies scheint auf ver- 



Langevin, WeiB, Gansu. a. Theorien auf- schiedene Modifikationen des Eisens hinzu- 



gestellt, welche wohl mit wichtigen Teilen deuten. Ein analoges Gesetz gilt auch fiir 



der ferromagnetischen und paramagnetischen Nickel, Kobalt und Magnetit. 



Erscheinungen im Einklang stehen, doch 17. Paramagnetische und diamagneti- 



sind die Verhaltnisse noch zu wenig geklart, sche Substanzen. Auf die paramagnetischen 



als daB wir hier miner clarauf eingehen Substanzen laBt sich, mit weuigen Ausnahmen, 



kb'nnten. das gleiche Gesetz anwenden, wenn man 



16. EinfluB der Temperatur. Es eriibrigt annimmt, daB deren Umwandlungspunkt 



noch, einige Worte iiber den EinfluB der mit dem Nullpunkt der absoluten Tempe- 



Temperatur auf die Magnetisierbarkeit und ratur zusammenfallt; dann wird K$ = const., 



namentlich den remanenten Magnetismus zu die Suszeptibilitat der paramagnetischen 



sagen. Dieser EinfluB ist im allgemeinen Korper ist also umgekehrt proportional der 



nicht groB_und kann meist vernachlassigt absoluten Temperatur (Gesetz von Curie). 



werden. Eine gewisse Wichtigkeit hat er 

 fiir solche permanente Magnete, die als Ver- 



Bei den diamagnetischen Korpern scheint 

 die Suszeptibilitat iiberhaupt unabhangig 



gleichsnormal oder dergleichen dienen so lien; von der Temperatur zu sein, doch sind die 



man kann annehmen, daB das magnetische betreffenden Messungen bei der geringen 



Moment eines durch die friiher beschriebene GroBe der in Betracht kommenden Werte 



Behandlung reversibel gewordenen Magnets natiirlich sehr schwierig und unsicher. Wir 



mit wachsender Temperatur pro Grad um haben also hier ein neues Unterscheidungs- 



einige Zehntausendstel ab- und mit abneh- merkmal fiir die paramagnetischen und dia- 



mender Temperatur wieder zunimmt, doch magnetischen Korper, welches das friiher 



hangt die GroBe dieses ,,Temperaturkoeffi- erwahnte unter Umstanden erganzen kann. 



